( 1453 ) 



» Dosage du zinc par électrolf se {'). — La liqueur, exempte de cuivre et d'étain, 

 est débarrassée par la chaleur de tout l'hydrogène sulfuré dissous, puis évaporée à 

 sec au bain de sable jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques gouttes d'acide sulfu- 

 rique. On reprend par l'eau le sulfate de zinc ainsi formé; on neutralise par l'ammo- 

 niaque et l'on ajoute à la dissolution i5'"de citrate d'ammoniaque au y'j, 9''% 4 d'acide 

 acétique cristallisable, et de l'ammoniaque jusqu'à neutralisation (soit i3s',8 d'acétate 

 d'ammoniaque sec), enfin 3'^' d'acide acétique cristallisable. 



)) Le bain ainsi obtenu contient, outre le zinc à l'état de sulfate, de l'acétate d'am- 

 moniaque, du citrate d'ammoniaque et de l'acide acétique (-). On soumet ce bain à 

 un courant de 0,6 ampère pendant douze heures environ. Au bout de ce temps, tout 

 le zinc s'est déposé sur le cône en dépôt très adhérent. Le dosage est très exact. 



» Le zinc déposé dans ces conditions peut facilement être retiré du cône par simple 

 immersion dans de l'acide nitrique à la température ordinaire. 



» Si le bronze contenait du/er, celui-ci se déposerait, ati moins en par- 

 tie, avec le zinc; on retranche dans ce cas du poids du zinc trouvé celui 

 du fer entraîné qu'on dose facilement par le permanganate de potasse (''). 



» Le plomb, que l'on rencontre souvent dans les bronzes, est dosé par 

 èlectrolyse, en solution nitrique sur une nouvelle prise de l'alliage, comme 

 nous l'avons indiqué précédemment (voir Comptes rendus, t. CXXIII, 

 p. ioo3). Il n'est pas nécessaire de filtrer le bioxyde d'étain qui résulte de 

 l'attaque de l'alliage par l'acide nitrique; en chauffant le liquide pendant 

 un certain temps, presque à l'ébuUition, puis le laissant refroidir, le bioxyde 

 d'étain se rassemble très bien au fond du vase et ne gène pas le dépôt 

 électrolytique du plomb. 



IL — Laitons. 



)> Le dosage du cuivre se fait d'après les indications données à propos de 

 l'analyse du cuivre industriel {Comptes rendus, t. CXXIII, p. ioo3). 



» Le dosage du zinc et des impuretés s'effectue suivant les procédés in- 

 diqués plus haut. » 



(•) On retrouvera dans ce procédé de dosage quelques éléments de la méthode de 

 M. Riche {Comptes rendus, t. CXXXV, p. 226). 



(2) Ainsi que du sulfate de soude provenant du chlorure de sodium contenu dans 

 les eaux qui ont servi à laver le sulfure d'étain; ce sulfate de soude ne gène pas 

 l'éleclrolyse. 



(') Nous avons observé que le fer peut se déposer au fond du vase pendant l'élec- 

 Irolyse à l'état de sel basique, si le courant dépasse 0,6 ampère, ou même si l'on fait 

 passer le courant avec une intensité de 0,6 ampère pendant très longtemps. 



